the Magnetic Permeability of Nickel and Iron. 197 
NuMERICAL RESULTS. 
TaBLE I1.—Nickel. Set I. Annealed at 500°. 
Intensity Matociuin Pees Intensity | M ae 
: g el | Magnetizin Per- 
prorcada arco. meability. en aa Force. i meability. | 
Temperature 131°°75. Temperature 170°4. 
8:36 3-56 30:5 8:36 292 | 484 
12°54 | 5°32 306 20°9 5°32 | 50°4 
29°2 iol 52°8 33°4 eld | 60°0 
41-7 | 8°89 60:0 54°4 8°89 779 
65-2 10°65 78:0 81:9 10°65 | 97°6 
108°7 13°38 103°4 104°4 12°43 106°5 
1G = 178 119°2 115°2 13°34 109°6 
217-2 222, 123°7 150°4 16:0 i LAGS 
246°5 26°7 117°1 1865 18°62 | | E267 
271:9 att 110-9 217°3 2225. |) 1288 
292-2 35°6 104:°3 246-4 26°68 Kf Tels 
305-2 40-0 96°8 267°6 o113 109-1 
322°0 44°47 92-0 2842 33°58 1074 
| 309°3 44-47 88-3 
Temperature 205°-0. Temperature 246°°7 | 
15-055 3°05 54:3 25°1 3'DD 89:9 
30°4 5°32 196 41°8 5:32 99°6 
48:5 fal 86'S 62:7 6°22 128°0 
70:2 8°89 100°2 SU) 8-0 145°6 
100°3 10°66 119-4 106:1 8°89 es) ea 
145°4 13°34 138-0 142°1 11°57 155°3 
1922 jars) 136°9 167-1 13°34 158°5 
225'8 22°23 128°6 1931 15:1 161-7 
250°7 26°68 119°2 210-7 VB 150°0 
270°0 31°13 110°1 232'3 20°5 143°7 
284°2 384 94-1 258°2 22:24 135°5 
292°5 44°47 83'8 269°9 26°68 12671 
2760 81-15 1123 
288°2 35°58 102°8 
3043 44°47 95°6 
Temperature 284°°13. Temperature 321°8 
50:2 Hella 124-4 (oD) 4 5°32 L7Sia. =| 
98°6 ‘23 17271 108°8 [32 IShS* | 
127-0 8:89 180°7 128°8 8:90 183.00 2 
150°5 10°65 1784 167°1 Alay 182°5 
Wi2 13°34 168°0 186°5 13°34 1766 
204:0 16:0 161-2 219°9 tar) 1573 
2258 18°64 153-1 234-0 22°24 133°1 
246°5 22:24 140°3 257°6 27°60 118°27 
271°8 26°68 129-0 2778 39°60 99-0 
303°6 36°5 105°58 292-4 44°47 §3°8 
319°7 44°47 91-4 
